# Титанистый железняк

Владимир Иванович Вернадский

Титанистый железняк (ильменит) -- минерал, кристаллы которого принадлежат к ромбоэдрическому классу тригональной системы. Отношение осей: a : с = 1 : 1,38458. Встречается в прекрасно образованных, иногда очень значительных кристаллах, а также в сплошных массах или в виде песка. Кристаллы имеют таблицеобразный или ромбоэдрический габитус (см. фигуру, где R = {100}, o = {111}, d = {111} и n = {311}) и встречаются или вросшими, или же наросшими, образующими друзы и сростки в виде розеток. Довольно совершенная спайность по (111) и (100). Излом раковистый до неровного. Твердость 5--6. Удельн. вес 4,56--5,21. Цвет железо-черный, иногда бурый или стально-серый. Блеск полуметаллический.


Некоторые экземпляры сильно магнитны, другие же вовсе нет. Перед паяльной трубкой не плавится. В восстановительном пламени дает с фосфорною солью буровато-красное стекло. Химический состав: TiO3Fe, постоянно с примесями других элементов. Анализы ильменита дают очень колеблющаяся цифры:

TiO2

Fe2О3

FeO

MnO

MgO

в процентах:

Ильменские горы

45,93

14,30

36,52

2,72

0,59

Бразилия

59,20

32,11

4,90

1,73

--

St-Cristophe

52,27

1,20

46,53

--

--

Особенно красивые, большие и прекрасно образованные кристаллы встречаются на Урале (в Ильменских горах, в окрестностях Миасского завода, вросшими в миасскит), в некоторых месторождениях Норвегии, Дофине, С.-Готтарде, Ашафенбурге в Баварии. Огромные скопления Т. железняка в виде песка находятся в устьях р. Moisie (и других притоков р. Св. Лаврентии). Кроме того, в виде более или менее крупных вкраплений титанистый железняк встречается в очень многих горных породах, поэтому его можно считать одним из самых обыкновенных и распространенных минералов.


В. В.


Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, т. XXXIII (1901): Термические ощущения -- Томбази, с. 250--25